SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1902. 49^ 



que l'on obtenait ainsi renfermait une solution de siliciure de vanadium 

 V^Si dans un mélange de siliciure de cuivre et d'un alliage cuivre-vana- 

 di.im. Le cidot métallique homogène et bien fondu était concassé en 

 poudre grossière, puis chauffé plusieurs heures au bam-marie avec de 

 l'acide azotique à 5o pour loo. Le siliciure de cuivre et l'alliage cuivre- 

 vanadium sont détruits. Le résidu est ensuite traité par une solution bouil- 

 lante de potasse à 10 pour 100. Enfin, le graphite est séparé par le bromo- 

 forme. Dans cette préparation, le siliciure est toujours mélangé d'une 

 certaine quantité de carborundum. 



» Propriétés. — Ce nouveau siliciure est cristallisé en prisme et possède 

 une couleur blanche rappelant celle de l'argent. Les cristaux, très bril- 

 lants, présentent un aspect métallique; ils sont cassants et rayent le verre 

 avec facilité. Leur densité est de 5,48 à 17°. Ce siliciure est fusible dans le 

 four électrique à une température plus élevée que le siliciure VSi^ 



» Ce nouveau composé est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et la 



benzine. 



» Le fluor n'attaque pas ce siliciure à froid, mais si l'on chauffe légère- 

 ment, il se produit une incandescence assez faible, avec formation d'un 

 résidu brun verdàtre. Le chlore l'attaque facilement au rouge, sans incan- 

 descence, en produisant un liquide qui est un mélange de chlorure de 

 vanadium, VCl* et de chlorure de silicium SiCl\ Le brome l'attaque faci- 

 lement au rouge sans incandescence en donnant un sublimé noir amorphe 

 de bromure de vanadium VBr' et un résidu qui se trouve surtout dans la 

 nacelle et qui est formé de bromure de silicium Si=Br«. A la même tempé- 

 rature l'attaque par l'iode n'est que superficielle. 



» Vers 1000° la vapeur d'eau ne produit qu'une attaque superficielle; 

 les cristaux prennent une couleur bleutée, et, après cette expérience, 

 lorsqu'on les traite par l'acide azotique, ils produisent un liquide bleu 

 renfermant de l'oxyde V'0\ 



>, De même, la réaction n'est que superficielle à la température du 

 rouge, en présence de la vapeur de soufre et de l'hydrogène sulfuré. 



» A la même température, le gaz ammoniac ne fournit aucune réaction 



avec ce siliciure. 



,, Au contraire, le gaz acide chlorhydrique vers 800° l'attaque complè- 

 tement, sans incandescence, en produisant une masse de petits cristaux 

 brillants de couleur brun rouge. Ces cristaux sont de suite décomposés 

 par l'eau, avec formation d'une solution brune qui, par addition d'acide 

 azotique, devient bleu verdàtre. Ces cristaux sont de même décomposés 



